{ 767 ) 



cristallisée ayant l'aspect et la composition de la staurotide, et qui en pos- 

 sède les qualités principales. C'est un silicate bibasique dont la formule 

 est Si Al». 



» II". Silicates divers. La même substance s'obtient avec une facilité 

 extrême en chauffant à une température élevée de l'alumine dans un cou- 

 rant de fluorure de silicium gazeux. L'alumine amorphe se transforme 

 alors en un lacis de cristaux qui représentent la staurotide au moins par 

 leur composition. Nous en avons obtenu récemment des cristaux assez gros 

 pour que leurs angles puissent être mesurés ; nous nous réservons de com- 

 pléter ainsi leur étude. Nous appliquons ces méthodes à la production 

 d'autres silicates dont les bases donnent des fluorures volatils tels que la 

 glucine et le zinc. La zircone, dans les mêmes circonstances, fournit de 

 petits cristaux ayant l'aspect des zircons et cet éclat particulier qui les 

 caractérise. 



» Il résulte des études que nous avons commencées dans cette direction 

 et qui sont loin d'être terminées, que la décomposition du fluorure de sili- 

 cium par les oxydes ne laisse dans les silicates qu'une faible pixjportion de 

 silice, de sorte qu'on ne peut obtenir ainsi que des silicates très-basiques. 

 Ainsi, en essayant de produire l'émeraude au moyen de la réaction du fluo- 

 rure d'aluminium et du fluorure de glucium sur la silice, nous avons obtenu 

 une matière cristallisée en lames hexagonales, très-dure, qui nous a fait 

 espérer que nous avions reproduit l'émeraude elle-même. Mais l'analyse 

 nous a démontré que cette substance contenait des proportions de silice 

 insuffisantes pour permettre d'adopter une telle conclusion. 



» On remarquera que le fluorure d'aluminium décompose la silice pour 

 former du fluorure de silicium et de la staurotide ; tout aussi bien le fluorine 

 de silicium au contact de l'alumine donne du fluorure daluminium et de la 

 staurotide. C'est ce qui fait que toutes les pièces argileuses de nos appareils 

 de fusion sont transformées souvent entièrement en une sorte de magma 

 de cristaux composés presque exclusivement de staurotide, et qu'en présence 

 d'une matière argileuse les composés fluorés volatils pourraient servu- d'in- 

 termédiaire pour obtenir, pour ainsi dire, d'une manière indéfinie la cristal- 

 lisation de matières tout à fait infusibles aux températures auxquelles 

 agissent les vapeurs fluorées. En effet, il ne reste aucune trace de fluor dans 

 les silicates minéralisés sous l'influence des fluorures. 



» Nous avons l'espoir que les expériences que nous venons de rap- 

 porter ne seront pas sans^ utilité pour expliquer certains faits de la nature. 

 Nous devons dire d'ailleurs que l'intervention du fluor dans la production 



C. R., i858, 1" Semestre. (T. Xl.VI, N» 16) I OO 



